— 121 — 



gulièremcnl les unes sur les autres. La densité de ce produit est 3.o3. Sou- 

 mis à la calcînation, le produit perd 18.2 p. 100 d'eau, ce qui s'accorde 

 bien avec les formules de Werther et de Debray données plus haut. Enfin 

 les observations suivantes vont nous permettre de déterminer la forme cris- 

 talline du sel et de la comparer avec celle de l'uranite : ce sera l'objet prin- 

 cipal de la présente communication. 



Il y a cinq années, clans l'espoir d'obtenir de l'uranite, j'avais fait eu 

 petit la préparation qui vient d'être indiquée, avec addition de chlorure 

 de calcium: avant ajouté une quantité suffisante d'acide chlorhydrique pour 

 que le précipité pût se redissoudre h chaud, j'avais filtré la liqueur et re- 

 cueilli celle-ci dans un tube à essai qui fut depuis cette époque oublié, sans 

 être bouché, dans un coin du laboratoire, et que je n'ai retrouvé qu'il y a 

 quelques semaines. La solution s'était assez notablement concentrée; par 

 suite d'évaporalion spontanée, elle était devenue d'un jaune vif et, au fond 

 du tube, apparaissait la petite géode de cristaux que j'ai l'honneur de vous 

 présenter. C'est un groupe de tables carrées transparentes, d'un très beau 

 jaune, englobant malheureusement quelques poussières; un petit nombre 

 atteignent 2 à 3 millimètres de côté. Evidemment, ces cristaux se sont très 

 lentement formés aux dépens des cristaux microscopiques déposés tout 

 d'abord; les plus gros échantillons ont dévoré les plus petits, à la faveur 

 des fluctuations incessantes de la température ambiante, suivant le processus 

 bien connu signalé par H. Sainte-Claire-Deville et Debray (1) . Il y a lieu 

 d'être frappé de la ressemblance de ces cristaux avec l'uranite naturelle , à 

 tel point que j'ai cru tout d'abord être en présence de ce minéral. Mais les 

 considérations exposées plus haut nous fixent nettement sur la nature du 

 produit : c'est bien le phosphate d'urane PO'(U0 2 )H -f- liWO. 



En lumière polarisée parallèle ou convergente, ces tables montrent une 

 double réfraction uniaxe négative; je n'ai pu observer de dislocation sensible 

 de la croix noire, aussi j'admets que les cristaux sont quadratiques. Ils se 

 prêtent assez bien à des mesures goniom étriqués , et encore, pour ne pas 

 détériorer l'échantillon , je n'ai pas détaché les plus gros cristaux. Les faces 

 observées sont la base p (001) prédominante, un prisme, que nous ap- 

 pellerons m (110), et plusieurs octaèdres sur les arêtes. Le plus développé 

 a été choisi pour octaèdre primitif è l/j (1 1 1) et l'on a encore mesuré i 9 s et 

 b' 3 (1.1. 3o). Les angles des normales sont les suivants, moyennes de 



nombreuses mesures : 



p b>> = 67 45' 



j,K 4 = a8°3o' 

 pb^ = h° 3q' 

 D'où Ton déduit 



a : c = 1 : 1,728/i. 



M Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1866 , t. LIX, p. ho et kh. 



